des Minéraux. 233 
coups par minute ; cette grande rapidité eft 
doublement avantageufe , tant par l’épargne 
du combuftible & la célérité du travail, que 
par la perfection qu’elle donne à ces fers. 
Enfin il faut un fer de la meilleure qua¬ 
lité, Ôt qui foit en même temps très ferme 
& très duCtile pour faire du fil-de-fer, & 
il y a quelques forges en Lorraine, en 
Franche-comté, &c. où le fer eft affez bon 
pour qu’il puiffe pafler fucceffivement par 
toutes les filières, depuis deux lignes de 
diamètre jufqu’à la plus étroite , au l'ortir de 
laquelle le fil-de-fer eft auffi fin que du 
crin : en général , le fer qu’on deftine à la 
filière doit être tout de nerf & duétile dans 
toutes fes parties; il doit être bien Jué, fans 
pailles fans foufflures & fans grains appa- 
rens. J’ai fait venir des Ouvriers de la Lor¬ 
raine-Allemande, pour en faire à mes forges, 
afin de connoître la différence du travail & 
la pratique nécefîaire pour forger ce fer de 
filerie ; elle confifte principalement à purifier 
la loupe au feu de l’afnnerie , deux fois au 
lieu d’une, à donner à la pièce une chaude 
ou deux de plus qu’à l’ordinaire, & à n’em¬ 
ployer dans tout le travail, qu’une petite 
quantité de charbon à-la-fois , réitérée fou- 
vent , &i enfin à ne forger des barreaux que 
de douze au treize lignes en quarré, en les 
faifant fuer à blanc à chaque chaude ; j’ai eu, 
par ces procédés, des fers que j’ai envoyés 
à différentes fileries où ils ont été tirés en 
fi'ls-de fer avec fuccès. 
11 faut auffi du fer de très bonne qualité 
pour faire la tôle mince dont ont fait le fer- 
Mïnéraux , Tome IV. V 
